( 638 ) 



m. Ds que l'alliage fut compltement lav , on l'a dissous dans de l'eau 

 rgale , car l'acide azotique l'oxyde difficilement. vaporant ensuite sic- 

 cit les deux chlorures , reprenant par l'eau et prcipitant par le sulfate 

 de soude , on a dos le plomb l'tat de sulfate ds que celui-ci fut bien 

 exempt de sulfate de soude et de chlorure de fer. On a obtenu i,oo5 sul- 

 (ate de plomb =o,685 plomb mtallique. 



3'ai essay l'action d'un courant d'acide sulfhydrique sur la dissolu- 

 tion de sulfate de zinc qu'on avait m^se part, mais elle est reste incolore 

 et transparente, 



> H ne s'tait donc pas form de traces de sulfate de plomb, ce qui peut 

 arriver quand l'acide sulfurique contient de l'acide azotique. 



IV. Il n'existait donc pas non plus de cadmium dans le zinc analys. 



V. Pour ra'assurer que l'alliage de plomb, fer et carbone, ne renfermaitn i 

 tain, ni cuivre, j'ai redissous loo grammes de zinc afin de recueillir comme 

 prcdemment l'alliage insoluble et de le convertir en chlorures, puis en 

 azotates par un excs d'acide azotique. 



vaporant alors siccit,ils'en est suivi un rsidu entirement soluble 

 dans l'eau; prcipitant cette solution par l'ammoniaque, chauffant pour 

 chasser l'excs d'alcali , filtrant pour sparer les oxydes de plomb , de fer , 

 puis vaporant sec et dcomposant le nitrate d'ammoniaque, il n'est rien 

 rest au fond du vas<?. Il n'y avait donc ni cuivre ni tain dans l'alliage 

 de fer et plomb mentionn plus haut. 



VI. Restait donc dcouvrir le soufre et l'arsenic: j'ai converti lOO gr. 

 de zinc en chlorure par l'eau rgale, puis j'ai vers dans ce chlorure tendu 

 d'eau, un peu de chlorure de barium. Aucune trace de sulfate de baryte 

 n'ayant apparu , j'en ai conclu que le zinc tait exempt de soufre. 



Quant l'arsenic j'ai dj fait connatre dans mon premier Mmoire^on 

 absence par l'emploi de l'appareil laveur rempli de chlorure d'or destin 

 l'puration par lavage du gaz hydrogne provenant de yS'^', 69 de zinc 

 trait par de l'acide sulfurique tout fait pur. 



w VII. Cet ensemble d'preuves auxquelles j'ai soumis le zinc, r vle donc 

 avec une grande approximation sa composition, l'exclusion du carbone. 

 Pour terminer cette analyse, je distillai 100 gram. de zinc dans un courant 

 d'hydrogne pur et dessch. 



Cette exprience fut suivie d'un plein succs, car du premier coup 

 j'obtins un rsidu compos de la mme quantit de fer trouve par voie 

 humide, d'une faible dose de carbone, et d'une proportion un peu moindre 



